SORBE EL OUO NATIVO. 45 
Oro nativo de Malpaso. Este oro existe en granillos alenlcjuc- 
lados, irregulares, de color amarillo subido; pesa 14,706 á la • 
temperatura de 16°, y se extrae de la arena aluvial de Malpaso 
cerca de Mariquita. Este oro , ensayado con el agua regia, se 
cubre rápidamente de cloruro de plata, pero la acción del ácido 
penetra con dilicultad hasta el centro de los granos, de lo cual 
me convencí examinando el cloruro formado y viendo que des- 
pués de haberlo dejado largo tiempo con el ácido, todavía conte- 
nia partículas de oro;*por lo cual, para evitar en adelante 
toda causa de error, abandoné el uso del ácido nitro>muriático, 
y tanto este oro como los demas los ensayé por copelación, em- 
pleando el mismo método que usan los ensayadores para deter- 
minar la ley del oro y de la plata, colocando el oro nativo en la 
copela con una cantidad conocida de plata pura; el peso del bo- 
tón ó tejuelo indicaba si babia habido metales que hubieran 
desaparecido en forma de escorias durante la copelación. Lami- 
nado y envuelto después en forma de espiral el tejuelo, lo hervía 
en el ácido nítrico á 1,15 de densidad, y después en otro ácido 
de 1,28. Concluido el apartado, y lavada la laminilla de oro y 
seca en el hornillo, pesó : 
Oip de Malpaso lO® 20l Pasado lodo á la copela coa 
Plata (loa 29, 30 | 120 granos de plomo. 
Peso del botoii 39, 50 
Piala lina contenida. . . . 29, 30 
Oro y plata. . . 10, 20 
Oro fino. . . .09, 00. . . 88, 24 8 ál. de oro. . . 88, 04 
Plata. ... 1, 20. .. 11, 70 1 al. plata. . . 11, 90 
10, 00 100, 00 
Ag. Au* 
Oro nativo de Rio Sucio. En granos grandes irregulares de co- 
lor subido oscuro, pesa 14,690. Proviene de una mina aluvial 
de las orillas del Rio Sucio á las inmediaciones de Mariquita. 
Oro nativo. . 
m 
10® 1 
Pasados á la copela 
con ciento de 
Plata fina. . . 
• 
27 I 
plomo. 
37 
Peso del tejuelo. . . 
36, 
95 
Oro y piala. . . 
09, 95 
Materias escorificadas . 
00, 
05 
Oro en lámina. . 
08, 75. . 
87, 
94 
Apartado. 
Plata 
OI, 20. . 
12, 
00 
Peso de la laminilla, . 
36, 
95 
100, 
00 
Plata Una,. . . 
27, 
00 
O 
o 
» 
• 
Teóricamente 8 ál. 
88, 
04 
1 ¿I. 
de plata. . . 
IL 
76 
Ag. An. 
i 
100, 
00 
